TRABALHOS TÉCNICOS PROPOSIÇÃO DE MÉTODO DE DOSAGEM MARSHALL PARA MISTURA BETUMINOSA TIPO C.B.U.Q. - PDF
Download "TRABALHOS TÉCNICOS PROPOSIÇÃO DE MÉTODO DE DOSAGEM MARSHALL PARA MISTURA BETUMINOSA TIPO C.B.U.Q."
Nelson Regueira di Azevedo
1 01 / 07 SINOPSE O trabalho apresenta a seqüência operacional de procedimentos para a execução de uma Dosagem Marshall, visto exclusivamente como uma tarefa de laboratório de asfalto. Aborda-se a análise dos parâmetros físicos da mistura, frente a algumas características mecânicas das rochas. Finalmente, ordena-se critérios para a seleção do Teor ótimo do CAP, ou de uma possível recomposição da mistura de agregados. Este trabalho também põe em evidência, procedimentos não explícitos no método DNER-ME 43/64, e se fundamenta na experiência do autor, em mais de duas centenas de dosagens. 1 - OBJETIVO O procedimento descrito neste método visa executar o ensaio Marshall para uma dosagem completa, sugerindo algumas práticas não descritas no método DNER-ME 43/64, determinar todas as características físicas das misturas e analisar parâmetros definidores do Teor ótimo de asfalto. 2 - CONFECÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 2.1 Deverão ser confeccionados no mínimo 03 (três) corpos-de-prova por teor de ligante, e uma série de cinco teores, variando-o de 0,5 em 0,5%. Cada corpo-de-prova deve apresentar altura entre 63,5 mm e 1,3 mm. 2.2 Conhecidas as porcentagens em peso em que cada material participe da mistura, calcular o peso de material para confecção de 15 corpos-de-prova, separando-os nas seguintes frações: % PASSANDO % RETIDA (MM) 25,40 19,1 19,10 12,7 12,70 9,53 9,53 4,76 4,76 2,00 2,00 0,074 0,074 Fundo 2.3 Utilizando material acima, compor o corpo-de-prova acumulando os pesos das frações retidas, conforme a curva granulométrica da mistura. 2.4 Adotando as temperaturas especificadas para mistura e compactação, e os demais procedimentos, confeccionar os corpos-de-prova:
2 02 / 07 Exemplo: C.B.U.Q. Faixa C QUADRO DAS MISTURAS PARA CONFECÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA Peso do agregado * % CAP sobre os agregados 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Peso de CAP Peso do CP * O peso dos agregados deve ser único para todos os CP's, o que deve variar é o peso de CAP. NOTA 1 - Corrigir a % de CAP sobre os agregados para % de CAP sobre a mistura, para uso nos cálculos dos parâmetros físicos. % CAP s/ mistura = % CAP s/ agregado x % CAP s/ agregado NOTA 2 - Se o primeiro corpo-de-prova apresentar altura fora do padrão, faça a correção conforme abaixo: Peso do agregado: H (primeiro CP) X: H (padrão) X = H (padrão) X Peso do agregado H (primeiro CP) NOTA 3 Recomenda-se padronizar todas as operações durante a confecção dos corpos-de-prova, como: - Temperatura única para aquecimento do agregado; - Temperatura única para executar a mistura; - Temperatura única para executar a compactação; - Único operador no preparo dos materiais; - Único operador durante a compactação; - Moldagem dos corpos-de-prova no mesmo turno; - Adotar única base de compactação; - Adotar um único soquete. NOTA 4 Durante a aplicação dos golpes, é fundamental manter a haste do soquete na posição vertical, impedir a elevação do conjunto, evitando assim o efeito de uma sobrecompactação. NOTA 5 Após compactado, o corpo-de-prova deverá permanecer em repouso ainda dentro do cilindro até completo resfriamento, antes de ser extraído. 3 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS CORPOS-DE-PROVA No método Marshall, cada corpo-de-prova compactado está sujeito às seguintes determinações: - Densidade aparente (g/cm 3 )... DA
3 03 / 07 - Estabilidade Marshall (Kg)... E - Fluência Marshall (1/100 )... F - Cálculos dos parâmetros físicos: Densidade máxima teórica (g/cm 3 )... DT % Vazios reais... % Vv % Vazios cheios de betume... % VCB % Vazios do agregado mineral... % VAM % Relação betume/vazios... % RBV A especificação de serviço DNER-P 22/71, especifica limites para as características acima. É recomendável que se conheça os valores para as características abaixo. - Resistência a tração estática (Kgf/cm 2 )... DNER ME 138/84 - Módulo resiliente (Kgf/cm 2 )... DNER ME 133/83 Os resultados destes ensaios têm amplas interpretações. No caso da dosagem, auxiliam na definição, quantitativa, qualitativa quanto ao comportamento da fração arenosa e principalmente da fração fillerizada contida na mistura. 3.1 DENSIDADE APARENTE (DNER ME 117/87) A densidade aparente deve ser realizada tão logo o corpo-de-prova tenha sido extraído do cilindro. Os procedimentos para esta determinação levam em consideração características de porosidade e textura superficial dos mesmos. 3.2 ESTABILIDADE MARSHALL (DNER ME 43/64) A estabilidade Marshall deve ser executada utilizando a prensa elétrica, com êmbolo deslocando a velocidade constante de 50,8 mm/ minuto. 3.3 FLUÊNCIA MARSHALL (DNER ME 43/64) A fluência Marshall deve ser determinada sobre o corpo-de-prova durante o rompimento em prensa elétrica. 3.4 CÁLCULOS DOS PARÂMETROS FÍSICOS Densidade aparente: DA = Par. Par Imerso Vazios % Vv: Dt Da x 100 Dt Vazios do agregado mineral: % V.A.M. = % Vv + % V.C.B. Densidade teórica: DT = 100. % agr. + % cap Dr. Agr. Dr. Cap Vazios cheios de betume: % V.C.B = Da x % CAP D CAP Rel. dos vazios cheios de betume com os vazios do agregado mineral: % R.B.V. = % V.C.B. x 100 % V.A..M.
4 04 / DETERMINAÇÃO DO TEOR ÓTIMO DE ASFALTO O teor ótimo de asfalto deve ser determinado como sendo a média algébrica dos teores que apresentarem valores de: - Mínimo % V.A..M.; - Máxima densidade aparente; - Máxima estabilidade; - Para este valor médio de teor, a % de Vazios reais (%Vv) e %de R.B.V., devem estar dentro dos limites especificados para a mistura estudada. NOTA 6 As características das misturas variam com o crescimento do teor: - Estabilidade:... Mínima... Máxima... Mínima - Fluência:... Mínima Máxima - Densidade:... Mínima... Máxima... Mínima - V.A..M.:... Máxima... Mínima... Máxima - % V.v.:... Máxima Mínima - % R.B.V.:... Mínima Máxima NOTO 7 Não estando definida a Estabilidade máxima na curva, o teor ótimo pode ser a média entre a densidade e o V.A.M., estando %Vv, e %R.B.V. satisfatórios. NOTA 8 - Não estando definidas Estabilidade e Densidade, o Teor Ótimo pode ser definido somente através do mínimo V.A..M.. Com esta curva perfeitamente caracterizada conforme NOTA 6, e estando %Vv, e %R.B.V. satisfatórios. NOTA 9 Definido o teor pela média algébrica, ou conforme NOTA 7 ou 8, e as %Vv e %R.B.V., não estando atendendo aos limites especificados, refazer a composição d mistura de agregados e a nova dosagem. NOTA 10 Não sendo possível determinar o teor através dos procedimentos descrito, deve-se pesquisar sobre influência das características geométricas, físicas e mecânicas dos agregados utilizados. Bem como sobre o esforço de compactação utilizado, ou seja, o número de golpes. 5 ANEXOS ANEXO 01 Composição da mistura de agregados ANEXO 02 Método Marshall: Execução dos corpos de prova Resumo dos ensaios físicos Cálculos das características
5 05 / 07 ANEXO 01 Composição da mistura de agregados C.B.U.Q. (DNER-ES-P 22/71) Camada Ligação Rolamento Caracteres (Binder) % Vazios % R.B.V Fluência 8 18 Estabilidade (mínima) > 350 Kg (75 golpes) > 250 Kg (50 golpes) Densidade Aparente DA = Par. Par - Imerso Vazios % Vv = DT Da. x 100 D t Vazios do agregado mineral % V.A.. M. = % Vv + % V.C.B. Densidade Teórica DT = 100. % Arg. + % CAP. Dr. Arg Dr. CAP (Vazios cheios de betume) % V.C.B. = Da x % CAP. D CAP (Relação dos vazios cheios de betume com os vazios do agregado mineral) % R.B.V. = % V.C.B. x 100 % V.A.M.
6 DISCIPLINA 06 / 07 ANEXO 02 Método Marshall: Execução dos corpos de prova Resumo dos ensaios físicos Cálculos das características TABELA PARA CORREÇÃO DA ESTABILIDADE Volume do corpo de prova Espessura aproximada do corpo de prova em polegada Fator , /16 5, /8 4, /16 4, /4 3, /16 3, /8 3, /16 3, /2 2, /16 2, /8 2, /16 2, /4 1, /16 1, /8 1, /16 1, , /16 1, /8 1, /16 1, /4 1, /16 1, /8 1, /16 1, /2 1, /16 0, /8 0, /16 0, /4 0, /16 0, /8 0, ,15/16 0, ,86
7 07 / 07 6 BIBLIOGRAFIA 01 Ensaio Marshall para mistura betuminosa DNER ME 43/64 02 G.JEUFFROY 1973 Proyeto e Construccion de Carretas Tomo II Capitulo IX 03 SOUZA MURILO LOPES - Misturas betuminosas associadas dos ligantes betuminosos aos agregados DNER MOTA LAURA M. GORETTI Aspectos do comportamento de misturas asfálticas IBP SOUZA MURILO LOPES Pavimentação rodoviária vol. 1 IPR MOREIRA - CRISTIANO C. interdependência das características físicas das misturas betuminosas tipo C.B.U.Q. Notas de palestras Determinação da resistência à tração por compressão diametral de misturas betuminosas DNER ME 138/84
14ª ENACOR ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 25 A 28 AGOSTO 2009 ) BELO HORIZONTE MINAS GERAIS BRASIL
O CONCEITO E A PRATICA DO TEOR OTIMO DE ASFALTO Autor: Cristiano Costa Moreira, Técnico Químico Eng. Civil RT da Empresa Solocap- Tecnologia e Serviços de Engenharia Ltda Av. dos Açudes, 99 CEP 30.530-720
RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA RDT - CONCEPA / ANTT
RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA RDT - CONCEPA / ANTT ANÁLISE DE FADIGA DE MISTURAS ASFÁLTICAS ATRAVÉS DO ENSAIO DE FLEXÃO EM VIGA QUATRO PONTOS Relatório Final OUTUBRO 2014 RELATÓRIO FINAL - CONCEPA/ANTT ANÁLISE